(466 ) 



avec 4 livres de sel marin, i onces sel ammoniac, \ livre sel de verre, 

 i onces de nitrate de potasse, i gros oxyde blanc d'arsenic et-^ de livre 

 de sulfate de fer; le mlange tant fait, on dcape les pices au moyen 

 de l'acide nitrique ; celui-ci doit tre assez concentr : la pice ne doit y 

 sjourner que quelques instants, et ds qu'elle a pris une teinte dore 

 trs-vive, on la retire et on la lave grande eau. La pice tant dcape, 

 on met dans de l'eau bouillante une petite quantit du mlange prc- 

 dent, tout se dissout; et alors si l'on plonge la pice, elle se recouvre su- 

 bitement d'une couche d'argent trs-brillante et sans tache ni asprits 

 cristallines. La partie la plus remarquable de ce procd se trouve dans 

 l'emploi du chlorure d'argent; le sel ammoniac et le sel de verre , qui con- 

 sistent presque entirement en chlorure alcalin, ont pour objet de rendre 

 le chlorure d'argent soluble dans l'eau, par sa transformation en chlorure 

 h double, qui est soluble. Si le chlorure d'argent n'tait pas dissous, l'ar- 

 gent se dposerait sur le laiton sous forme d'une poudre grise , noirtre 

 mme et toujours trs-terne. Si l'on substituait au chlorure un sel soluble 

 .. par lui-mme , tel que le nitrate , le rsultat serait encore plus mauvais. Il 

 est probable que la quantit des chlorures alcalins est trop forte; mais cette 

 circonstance est de peu d'intrt. 



Il parat, d'aprs l'opinion de M. Dumas, que le sulfate de fer, en ra- 

 gissant sur le nitrate de potasse et le sel marin, met en libert une petite 

 quantit d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique, que produit un peu 

 d'eau rgale, destine ramener l'tat de chlorure blanc la portion de 

 sous-chlorure violet, qui ne tarderait pas se produire dans le mlange par 

 l'action de la lumire. L'oxyde d'arsenic tant rduit en mme temps que le 

 chlorure d'argent, il se dpose donc sur le laiton un sous-arsniure d'argent. 

 Si l'on ajoutait trop d'oxyde d'arsenic, l'argent prendrait un ton plombeux. 

 La crme de tartre n'a pour but que de dcaper le laiton. 



En comparant cette mthode celle que j'ai dcrite , on trouve des 

 diffrences fondamentales ; j'opre avec une dissolution sature de chlorure 

 d'argent et de sel marin, une temprature peu prs fixe, tandis que dans 

 le procd indiqu dans les Annales de l'Industrie, on se sert d'une disso- 

 lution , dans l'eau bouillante, d'une petite quantit d'un mlange de double 

 chlorure d'argent et de soude, et de diffrents autres sels. Seulement, dans 

 l'un et l'autre, il faut l'emploi de la chaleur; ensuite ma dissolution est neutre, 

 l'autre est alcaline. 



Dpts de cuivre. 



Ce mtal n'offre aucune difficult pour tre prcipit avec adhrence 



